264 ING. MODESTO C. ROLLAND 



Para averiguar el valor de k, escogimos dos ejes rectangulares y pu- 

 simos como abscisa el valor (Fig. 2). 



(i^)^ 



que calculamos para cada mortero y como ordenada correspondiente 

 la resistencia por centímetro cuadrado. 



Para un mismo cemento y para una misma edad los puntos en es- 

 tudio dan próximamente una línea recta. La tangente del ángulo de 

 esta recta con el eje de la X es el valor de k. 



Para nuestro cemento y para 7 días fué igual á 



k = 1800 



Según la división que hace Feret limitando desde luego el tamaño 

 máximo de las arenas y dividiéndolas solamente con dos tamices, ca- 

 da lote era desconocido en su composición volumétrica, por lo cual en 

 sus triángulos aparecen arenas de distintas composiciones con las mis- 

 mas propiedades. 



Se necesitaba estudiar más de cerca el fenómeno haciendo uso de 

 mayor número de tamices para fijar perfectamente el estado volumé- 

 trico de todo el agregado y esto fué precisamente lo que emprendieron 

 los Señores Thompson y Taylor en Estados Unidos. Ellos estudia- 

 ron la manera de hacer concreto científicamente, separando por mu- 

 chos tamices, tanto la arena como la piedra y llamando áéste estudio: 

 análisis mecánico de los agregados. 



Para hacer este estudio se escogen 8 ó 10 tamices para la arena y 

 otros tantos para la piedra, siendo estos tamices de los usados en el 

 Comercio, escogidos de tal manera que den diámetros intermedios en 

 proporción aritmética. 



Se dispone una hoja cuadriculada, tomando como abscisas dichos 

 diámetros. Se pesa una cantidad de arena 1 ó 10 kilos y se pasan por 

 todos los tamices apartando los residuos para después calcular las can- 

 tidades que pasan y obtener por último el tanto por ciento que pasa 

 or cada tamiz. 



